( 2i8) 

 dissolutions que nous avons employées; il est minimum avec l'eau pure. 

 Vers raS" il correspond à une absorption d'oxygène de o^',oo7 par mètre 

 carré et par heure en présence de l'eau distillée, de o^^ 009 pour l'eau cal- 

 caire, o^'', 047 pour l'eau de mer, 0='', o35 pour l'eau saturée de chlorure de 

 sodium et o^^, 12'j pour l'eau contenant un cinquième de chlorure de ma- 

 gnésium cristallisé. Ces déterminations, qui ne doivent d'ailleurs être consi- 

 dérées que comme une première approximation, montrent le peu d'impor- 

 tance de cette action, comparée à la première, du moins dans les conditions 

 ordinaires. 



» Les dépôts calcaires ne pouvant avoir d'adhérence que sur une sur- 

 face qui a subi un commencement d'oxydation, nous fûmes amené à nous 

 demander si les divers désincrustants employés dans l'industrie, d'une 

 manière purement empirique, n'étaient pas simplement des réducteurs 

 capables d'empêcher l'oxydation des tôles. En ce qui concerne le zinc, 

 celte explication était indiquée tout naturellement par les propriétés du 

 métal, qui décompose l'eau à 100° beaucoup plus énergiquement que le fer; 

 elle a pu être facilement vérifiée. Le fer, enfermé en tube scellé avec 

 du zinc et de l'eau au-dessus de 100°, conserve son poli, tandis que 

 dans les mêmes conditions, en l'absence du zinc, il se recouvre rapidement 

 d'oxyde. Nous avons constaté en même temps que, aux mêmes tempéra- 

 tures, en présence de l'eau pure, le zinc réduit le minium et la litharge, 

 ce qui expliquerait l'altération de certains joints au minium signalée dans 

 la pratique. 



)) Le bois de campêche ayant été employé assez souvent comme désin- 

 crustant, nous avons étudié l'action de l'hématoxyline. Ce corps absorbe 

 l'oxygène au-dessus de 100° en présence de l'eau, mais il semble activer le 

 dégagement d'hydrogène au lieu de le réduire. Après réaction^ le liquide 

 tient en suspension une matière violet noirâtre qui renferme du fer en 

 proportion très notable. 



)) La fécule de pomme de terre, également usitée en pratique, n'absorbe 

 nullement l'oxygène de l'air; elle semble aussi activer un peu la décompo- 

 sition de l'eau. Le produit obtenu est noir et contient du fer, comme dans 

 le cas précédent. 



M Ces deux corps n'agissent donc pas comme réducteurs; mais les com- 

 posés qu'ils donnent avec l'oxyde de fer n'ont que fort peu d'adhérence 

 avec la tôle et permettent facilement la séparation des dépôts calcaires. » 



